1899 Sitzung vom 11. April. A. Rosiwal. 217 



Auch hier wird sich der Eiuiiuss der wechselnden Zusammen- 

 setzung und Korngrösse. insbesondere aber der Erhaltungszustand 

 die Frische) bei gleich zusammengesetzten Gesteinen bemerkbar 

 machen und des öfteren Werte für die Bohrfestigkeit liefern, welche 

 theils über, theils unter den in der Tabelle enthaltenen Mittel- 

 werten liegen. 



Ich nenne diejenigen Materialproben, welche eine grössere als 

 die angegebene, ihrer Druckfestigkeit entsprechende mittlere Bohr- 

 festigkeit zeigen, übernormal bohr fest oder kurz überfest 

 bezüglich ihrer Bohrfestigkeit; sie sind im Gegensatze dazu unter- 

 normal druck fest oder min der fest bezüglich ihrer Druck- 

 festigkeit. Hiezu gehören manche Proben poröserer Kalksteine, deren 

 Bohrfestigkeit 10 bis 50 Procent über. bezw. deren Druckfestigkeit 

 10 bis 50 Procent unter den oben angegebenen durchschnittlichen 

 Relativzahlen liegen kann. 



Im Gegensatze dazu weisen manche durch höhere Verwitterungs- 

 grade wesentlich in der Bohrfestigkeit beeinträchtigte Materialien 

 (z. B. Gmünder Granit) noch eine relativ weniger herabgedrückte 

 Druckfestigkeit auf: sie sind minderfest bezüglich ihrer Bohr- 

 festigkeit, bezw. überfest hinsichtlich ihrer Druckfestigkeit. 



Die speciellen Beispiele hiefür sollen anlässlich der Wiedergabe 

 der graphischen Darstellungen über die, obigen Tabellen zu- 

 grunde liegenden Beobachtungsreihen geboten werden. Aus ihnen 

 erhält man noch speciellere Anhaltspunkte für eine Taxierung der 

 nach der Bohrfestigkeitsprobe zu erwartenden Druckfestigkeitsgrösse 

 als sie schon durch die Durchschnittswerte der obigen Tabelle 

 gegeben wird. 



H. Beziehungen zwischen «1er Abnützbarkeit und Druck- 

 festigkeit. 



Die Abnützbarkeit wurde von Prof. Bauschinger im Jahre 

 1884 als Qualitätskriterium für die Verwendung von Constructions- 

 materialien zu Pflasterungszwecken. Bodenbelag etc. aufgestellt und 

 wird nach einer von ihm herrührenden Methode an einem Apparate 

 mit rotirender Gusseisendrehscheibe durch den Volumsverlust in 

 Cubikcentimetern bestimmt, welchen Probeplatten (zumeist Würfel 

 von 7 cm Kantenlänge) durch die Abscheuerung vermittelst genau 

 bestimmter Quantitäten Smirgel erleiden. 



Als normale Beanspruchung dienen je 200 Umdrehungen der 

 Gusseisenscheibe, ein Cmdrehungsradius von 49, bezw. 50 cm bis zum 

 Mittelpunkte der Warfelfläche des Probekörpers und die Beschickung 

 der Schleifscheibe mit je 20 Gramm Naxos-Smirgel Nr. 3 für je 

 1<> Umdrehungen der Scheibe. Dabei werden die Probekörper durch 

 einen Hebel mit Gewichten so an die rotirende Scheibe gedrückt, 

 dass sie unter einem Drucke von 30 bis 40 kg stehen a ). 



1 .Mittheilungen aus dem mechan.-techn. Laboratorium der kgl. technischen 

 Hochschule in München. Heft 11 und 18. 



K. k. geol Keichaanstalt. 1899. Nr. 6 u 7. Verhandlungen. 31 



